a*5 



weil die Verbrennungsliitze anfangs so intensiv ist, dafs die ge- 

 bildete Titansäure zusammensintert. 100 Theilc der Würfel gaben 

 einmal 123, ein andermal 117 Th. Titansäure. Dabei kommt 

 noch in Betracht, dafs es unmöglich ist, sie frei von Graphit zu 

 erhalten, wie man sich durch das Mikroscop überzeugen kann. 

 Bei einer solchen Verbrennung erhielt Hr. Wühler über 3 Proc. 

 Kohlenstoff; aber auch diese war unvollständig, und wenn die 

 Würfel eine Cyanverbindung enthalten, so kann auch viel Koh- 

 lenstoff unverbrannt geblieben sein. 



Nach allen bis jetzt angestellten Versuchen scheint es, als 

 ob die Würfel von der Zusammensetzung 2TP N 2 -f- Ti 2 C 2 N 

 wären; sie enthalten dann 70,1 Titan, 2.5,5 Stickstoff und 4,3 

 Kohlenstoff. Bestätigt sich diese Zusammensetzung, so eröffnet 

 sich ein neues Feld zur Untersuchung über die Existenz von 

 Verbindungen von Stickstoffmetallen und Cyanmetallen. 



Die nach dem Glühen der Würfel in Wassergas zurück- 

 bleibende Titansäure ist vollkommen krystallisirt, und zwar in 

 der Form des Anatas. Schon bei 200facher Vergröfserung er- 

 kennt man die spitzen Quadratoctaeder mit ihrem starken Glanz 

 und ihrer eigenthümlichen Querslreifung, vollkommen gleich den 

 natürlichen Krystallen. 



Das aus dem Titanchlorid- Ammoniak durch erhöhte Tem- 

 peratur reducirte Titan ist Stickstoff-Titan, enthaltend 28 

 Proc. Stickstoff, und sehr wahrscheinlich nach der Formel Ti 3 £f 2 

 zusammengesetzt. 



Herr Wöhler war zuerst der Meinung, dafs die Cyanbil- 

 dung bei der Zersetzung der Titanwürfel von eingemengtem 

 Graphit herrühre. Er mengte daher Titan aus dem Titanchlo- 

 rid-Ammoniak erhalten theils mit Zuckerkohle, theils mit feinem 

 Graphit aus Roheisen und glühte das Gemenge in Chlorgas, er- 

 hielt aber keine Spuren einer Cyanverbindung. Es scheint dies 

 also zu beweisen, dafs die Würfel Cyan oder Paracyan enthalten. 



Glüht man Titansäure in Ammoniakgas, so erhält man schö- 

 nes kupferrothes metallisches Stickstoff- Titan. Dieses und das 

 aus dem Titanchlorid -Ammoniak erhaltene Product haben übri- 

 gens eine röthere Kupferfarbe, als die Würfel, die deutlich etwas 

 gelber sind, wohl deshalb, weil sie nicht aus reinem Stickstoff- 

 Titan bestehen. 



9* 



